## PENGARUH PENGGUNAAN IJUK PADA CAMPURAN
KOMPOSIT BETON

## Fauzan, ST., MM
Teknik Sipil, Teknik, Universitas Batam, Jl. Abulyatama, Batam
fauzansimple@gmail.com

## Abstrak
Banyak  penelitian  yang  telah  menggunakan  serat  baja  dalam  campuran  beton  normal  dan  telah  dilakukan  dalam beberapa  negara  bagian  di  dunia.  Namun,  dikarenakan  harga  serat  kawat  baja  itu  sangat  mahal  di  Indonesia,  maka penggunaan serat  ijuk untuk menggantikan serat baja itu dalam campuran beton diteliti dalam penelitian ini. Serat ijuk ini berdiameter 0,5 mm-1,5 mm dipotong dengan panjang 30 mm-60 mm dan digunakan dalam campuran beton sebagai tulangan  mikro beton  yang diprediksi  mampu  meningkatkan kuat  tekan dan  kuat lentur  beton. Jumlah serat  ijuk  yang digunakan bervariasi  0%, 1%, dan 1,5% dikalikan volume beton dengan target kuat tekan fc’ 30 MPa.
Untuk uji kuat tekan beton, benda uji akan dibuat dalam kubus yang berukuran 150 mm x 150 mm x 150 mm (SNI 03-2834-2000) yang dites pada hari ke 7, 14, 21 dan 28 hari serta uji kuat lentur dengan benda uji berbentuk balok yang berukuran 150 mm x 150 mm x 600 mm (Standar SNI 4431: 2011) yang akan di tes pada hari ke 28 agar diperoleh nilai kuat  lentur  yang  maksimal.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penggunaan  serat  ijuk  dalam  campuran  beton menurunkan  kuat tekan beton sebesar 25,23% pada komposisi 1% serat ijuk dibandingkan dengan beton berkomposisi 0% serat ijuk dan meningkatkan kuat lentur sebesar 10,67% pada komposisi 1% serat ijuk dibandingkan dengan beton berkomposisi 0% serat ijuk (beton normal) dan juga penggunaan serat ijuk  menurunkan kelecakan nilai slump beton.
Kata kunci : Komposit  beton, serat ijuk, slump beton, kuat tekan, kuat lentur beton.

## 1.0. Pendahuluan
Laju  pertumbuhan  penduduk  meningkatkan  pada tingginya kebutuhan akan sarana hunian. Pengembangan  kawasan-kawasan  hunian  dan  industri yang lebih laju akan memacu meningkatnya kebutuhan bahan bangunan khususnya  material pembuatan beton. Bahan-bahan  tersebut  harus  disediakan  dalam  jumlah besar  dari  alam  maupun  buatan.  Peningkatan  akan kebutuhan  bahan  bangunan  tersebut  harus  disikapi dengan  pemanfaatan  dan  penemuan  bahan  bangunan yang  mampu  memberikan  alternatif  kemudahan pengerjaan, hemat biaya serta berwawasan lingkungan.
Dan seiring  berkembangnya  era  yang  lebih  maju dan  moderen,  menuntut  manusia  untuk  lebih  kreatif untuk mengembangkan teknologi yang telah ada. Salah satu  dari  perkembangan  teknologi  khususnya  dibidang konstruksi  bangunan  adalah  beton.  Beton  adalah  jenis bahan  bangunan  yang  sudah  lama  digunakan  dan diterapkan secara luas oleh masyarakat sebab memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan material struktur lainnya  yakni  memiliki  kekuatan  tekan  yang  baik,
tahan api, tahan terhadap perubahan cuaca, serta relatif mudah  dalam  pengerjaan.  Untuk  meningkatan  mutu beton  dapat  dilakukan  dengan  menambah  campuran proporsi  beton  normal  dengan  bahan  tambah Admixture .  Beton  terbentuk  dari  campuran  semen,  air, agregat  halus,  agregat  kasar  (batu  pecah),  udara,  dan terkadang  bahan Admixture (Campuran  pasta  ini diletakkan  pada  sebuah  cetakan,  kemudian  di curing untuk memperoleh chemicalhydration). Telah disebutkan  bahwa  sifat  beton  yang  dihasilkan  sangat dipengaruhi  oleh  komposisi  dan  kualitas  material penyusunnya,  yaitu  agregat  sebagai  bahan  pengisi, serta  semen  hidrolik  dan  air  sebagai  bahan  pengikat. Bahan-bahan  pembentuk  beton  ini  pada  umumnya berasal  dari  alam,  sehingga  cepat  atau  lambat ketersediaan bahan-bahan ini pada akhirnya akan habis karena  jumlahnya  yang  menurun  akibat  keperluan pembetonan.
Ide-ide  untuk  menggabungkan  dan  merekayasa suatu  material  telah  banyak  dilakukan  dan  diujikan
dalam  penelitan.  Salah  satunya  adalah  perkembangan
dalam  rekayasa  material  campuran  beton.  Penggunaan ijuk  merupakan  salah  satu  rekayasa  penggunaan material  ramah  lingkungan  dalam  campuran  beton. Penelitian  mengenai  campuran  beton  ini  sangat menarik,  karena  dapat  mengurangi  kelemahan  yang ada  pada  sifat  beton,  salah  satu  pengembangannya ialah  dengan  memperbaiki  sifat  dari  kelemahan  beton yang tidak mampu menahan kuat tarik. Nilai kuat tarik berkisar  9-15%  dari  kuat  tekannya  (Dipohusodo, 1994).  Salah  satu  material  tambahan  yang  dapat digunakan dalam campuran beton adalah serat, dimana beton ini dinamakan beton berserat.
Beton  serat  merupakan  salah  satu  beton  khusus yang  dikembangkan  dari  beton  normal  dengan penambahan serat  kedalam adukan beton. Baik berupa serat  alami  maupun  serat  buatan  yang  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya  retak  akibat  pembebanan,  panas hidrasi  maupun  penyusutan  dan  untuk  meningkatkan sifat  mekanik  beton,  sehingga  beton  tahan  terhadap gaya  tekan,  gaya  lentur  dan  gaya  tarik  akibat,  cuaca, iklim dan temperatur yang biasanya terjadi pada beton dengan permukaan yang luas.
Dalam  proses  pembuatan  beton  serat  tentunya dibutuhkan  material  campuran  yang  memiliki  berat jenis  rendah  dan  bermutu  tinggi.  Salah  satu  bahan alternatif  yang  dapat  digunakan  adalah  Ijuk.  Ijuk merupakan  salah  satu  bahan  material  yang  memiliki berat  jenis  yang  rendah.  Ijuk  (duk)  adalah  serabut hitam keras pelindung pangkal pelepah daun enau atau aren  ( Arenga  pinnata ).  Ijuk  biasanya  digunakan  untuk pembuatan sapu, sikat, tali atap, saringan dan lain-lain.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana  pengaruh  penambahan  volume ijuk  yang  bervariasi  (  1%  ,  1.5%  )  terhadap nilai  slump  test  dibandingkan  dengan  beton normal.
2. Bagaimana  perilaku  kuat  tekan,  kuat  lentur dan  berat  isi  pada  beton  bercampur  ijuk apabila dibandingkan dengan beton normal.

## Batasan Masalah
Dalam  penelitian  yang  dilakukan,  ada  beberapa lingkup masalah yang dibatasi untuk mencapai maksud dan tujuan yaitu :
1. Digunakan mix  design K.300  yang  didapat dari rekomendasi laboratorium tempat penelitian  PT. Perkasa Beton Batam.
2. Variasi  perbandingan  ijuk  yang  digunakan terhadap  volume  beton  hanya  dalam  kadar ijuk 1% dan 1.5%.
3. Proses penyimpanan ditetapkan pada 1 tempat yang sama.
4. Perbandingan  kuat  tekan  (f’c)  beton  ijuk  dan beton  normal  dengan  kubus  beton  ukuran  15 cm  x  15  cm  x  15  cm  pada  umur  7,14,21  dan 28 hari.
5. Pengujian  kuat  lentur  pada  umur  28  hari terhadap  beton  ijuk  kadar  1%  dibandingkan dengan beton normal.
6. Jumlah  sampel  yang  digunakan  tiap  kali pengujian  sebanyak  2  buah  dan  total sampel sebanyak 28 buah.
7. Ijuk  yang  digunakan  berdiameter  0,5  mm  – 1,5 mm.
8. Perbedaan  temperature  diasumsikan  pada suhu normal.

## Tujuan Penelitian
a. Mengetahui  nilai  slump  pada  beton  yang bercampur  ijuk  dengan  variasi  (1%,  1,5%) dibandingkan dengan beton normal.
b. Membandingkan perilaku kuat tekan dan kuat lentur  dan  berat  isi  dari  beton  bercampur  ijuk dengan beton normal.
Manfaat Penelitian a. Bagi peneliti ini dapat menambah pengetahuan/  wawasan  tentang  karakteristik dari beton bercampur ijuk.
b. Untuk dapat mengoptimalkan pemanfaat serat ijuk.
c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan  nilai  tambah  pada  penggunaan serat  ijuk  sebagai  material  tambahan  dalam pembuatan beton dibidang konstruksi.
d. Mengetahui pengaruh penambahan ijuk terhadap workability yaitu kemudahan pengerjaan beton.

## 2.0. Metodologi Penelitian

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium  PT. Perkasa Beton Batam, Kota Batam. Jenis penelitian ini adalah  penelitian  eksperimen  dilaboratorium  berupa pengujian  terhadap  “  Pengaruh  Penggunaan  ijuk  pada campuran  komposit  beton”.  Waktu  penelitian  bulan Mei – Agustus 2020.

## Dimensi dan Jumlah Benda Uji
Dimensi/ukuran benda uji adalah sebagai berikut, Jenis benda uji dibuat menjadi 2 bentuk yaitu :
 Persegi    ukuran  15  cm  x  15  cm  x  15  cm  untuk pengujian kuat tekan.
 Balok  ukuran  15  cm  x  15  cm  x  60  cm  untuk pengujian kuat  lentur.
1. Perbandingan persentase ijuk :  1% dan 1.5%.
2. Ijuk yang digunakan berukuran 0,5 mm – 1,5 mm.
Jumlah benda uji yang akan dibuat dapat dilihat pada table 2.1 dibawah:
Tabel 2.1 Jumlah Sampel Beton Beton Umur Pengujian ( Hari ) Jumlah Sampel Persegi Balok Beton Normal 7 14 21 28 2 2 2 2 - - - 2 Beton Ijuk 1% 7 14 21 28 2 2 2 2 - - - 2 Beton Ijuk 1.5% 7 14 21 28 2 2 2 2 - - - - Jumlah 24 4 Mulai Kajian Pustaka
Ya
Pengujian Kekuatan Beton Hasil dan Pengolahan Data Pembahasan dan Kesimpulan Selesai Pembuatan Campuran Beton
Pengecoran/Pencetakan Beton Perawatan Beton Material Memenuhi Spesifikasi Tidak
Persiapan Penelitian: - Material
Pemeriksaan Material:
1. Agregat Kasar
2. Agregat Halus
Desain Benda Uji Mulai Kajian Pustaka
Semua  pengujian  yang  akan  dilakukan  akan  mengacu pada  standar  Nasional  Indonesia  (SNI).  Adapun standar  pengujian  yang  digunakan  adalah  sebagai berikut:
1. Pengujian  slump  beton  mengacu  kepada  Shan Somayaji,  Civil  Engineering  Materials,  2001  dan SNI 03-2847-2002
2. Pengujian  kuat  tekan  beton  pada  SNI  03-2847- 2002
3. Pengujian  kuat  lentur  pada  beton  pada  SNI 4431:2011
4. Mix  Design  Benda  Uji  dengan  Metode  SNI  03- 2493-2002

## 3.0. ANALISIS DATA, HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN

## A. Analisa Kuantitatif Untuk Kuat Tekan
Pengujian  kuat  tekan  menggunakan  benda  uji  berupa kubus  dengan  ukuran  15  x  15  x  15  cm  untuk pengetesan umur 7, 14, 21 dan 28 hari. Ukuran 15 x 15 x  60  cm  untuk  pengetesan  kuat  lentur  pada  umur  28 hari.  Kemudian  benda  uji  kubus  ukuran  15  x  15  x  15 cm  untuk  pengetesan  hari  ke  7,  21,  14  dan  28  hari  di buat 3 sampel.
Kandungan  ijuk  untuk  benda  uji  dibuat  bervariasi sebesar  0%,  1%  dan  1.5%  dikalikan  volume  beton. Benda  uji  0%  ijuk  dibuat  sebagai  pembanding  antara beton  tidak  berijuk  dengan  beton  berijuk.  Sehingga, dapat  dilihat  perbedaan  hasil  kuat  tekan  beton  akibat penambahan dari ijuk.
Perhitungan  untuk  kuat  tekan  beton  dapat  dihitung dengan rumus:
(Kg/cm 2 ) Dimana : P = Beban maksimum [kg] A =  Luas  penampang  benda  uji (cm 2 )
Hasil pengujian kuat tekan untuk beton dengan umur 7 hari,  14  hari,  21  hari  dan  28  hari  ditunjukkan  pada Tabel  3.1,  Tabel  3.2,  Tabel  3.3,  Tabel  3.4.  Dimana nilai  target  desain  fc’  beton  umur  28  hari  adalah  30
MPa.  Sedangkan  hasil  pengujian  kuat  lentur  untuk beton dengan umur 28 hari.
Kuat lentur beton ( modulus of rupture ) dapat dihitung dengan  persamaan  1  jika  keruntuhan  terjadi  dibagian tengah bentang. (SNI 4431:2011)
Persamaan  2  digunakan  jika  keruntuhan  terjadi  pada bagian tarik diluar tengah bentang.
Dimana :
σ = Kuat lentur beton (MPa)
P = Beban maksimum (N) L = Panjang bentang (mm)
b = Lebar spesimen (mm)
h = Tinggi spesimen (mm)
ɑ =  Jarak  rata-rata  dari  garis  keruntuhan  dan titik  perletakan  terdekat  diukur  pada  bagian tarik spesimen (mm).
Berikut  adalah  hasil  kuat  tekan  untuk  masing-masing komposisi ijuk :

## Tabel 3.1 Hasil Uji Tekan Beton Umur 7 Hari
Variasi % Berat (g) Rata- rata berat (g) C Maxlo ad (KN) Fc’ Mpa Fc’ rata- rata Kenai kan fc’ Mpa 0,00% 8130 8139.5  790,0 35,11 34,44 5 0,00 8149 760,1 33,78 1,00% 7989 7956.5  556,1 24,72 25,65 5 0,00 7924 597,6 26,56 1,50% 7790 7877,0  552,4 24,55 23,16 0 0,00 7964 489,8 21,77
Dari  tabel  3.1  terlihat  bahwa  terjadi  penurunan  pada seluruh  komposisi  1%-1,5%  penambahan  ijuk.  Untuk komposisi 1% penurunan yang terjadi kurang dari 20% dan  untuk  komposisi  1,5%  penurunan  yang  terjadi kurang dari 20%. Ini dapat dikarenakan ikatan  matriks beton  pada  komposisi  ini  lebih  cepat  mengikat  pada umur awal beton. Ini dapat terjadi karena proses ikatan matriks beton dan serat ijuk belum maksimal sehingga terjadi  penurunan  yang  cukup  drastis  terutama  pada komposisi 1% dan 1,5% ijuk.
Tabel 3.2 Hasil Uji Tekan Beton Umur 14 Hari
Variasi % Berat (g) Rata- rata berat (g) C Maxlo ad (KN) Fc’ Mpa Fc’ rata- rata Kenai kan fc’ Mpa 0,00% 8088 8113,0 876,0 38,93 38,42 11.54
20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 0 1 1.5 K uat t ek an (MPa) Persentase ijuk 28 21
14
8138 853,0 37,91 1,00% 7947 7915.5 651,0 28,93 28,53 11,20 7884 633,0 28,13 1,50% 7743 7748,0 466,0 20,71 21,00 -9,33 7753 479,0 21,29
Pada  umur  14  hari  beton  sudah  mencapai  sekitar 91.69%  kekuatan  yang  direncanakan  pada  beton normal.  Dari  tabel  3.2  terlihat  bahwa  terjadi  kenaikan pada  seluruh  komposisi  1%  penambahan  ijuk.  Dan penurunan terbesar masih pada komposisi 1,5% karena banyaknya ijuk yang menyebabkan balling effect pada saat  mixing,  matrix  betonnya  belum  saling  mengikat dengan  serat  ijuk.  Hanya  pada  komposisi  1%  yang kenaikan  cukup  kecil  yaitu  11,20%.  Ini  dikarenakan pada  komposisi  1%  kekuatan  beton  sudah  hampir mencapai maksimum sehingga matriks beton dan serat ijuk sudah mulai menyatu

## Tabel 3.3 Hasil Uji Tekan Beton Umur 21 Hari
Var iasi % Berat (g) Rata- rata berat (g) C Maxl oad (KN) Fc’ Mpa Fc’ rata - rata Kenaikan fc’ Mpa 0% 8131 8180,5 939,0 41,73 41,5 3 8,09 8230 930,0 41,33 1% 7901 7850,5 689,8 30,66 30,3 4 6,34 7800 675,7 30,03 1,5 % 7693 7681,5 585,4 26,02 26,1 3 24,42 7670 590,5 26,24
Pada  umur  21  hari  beton  sudah  mencapai  sekitar  99% kekuatan  yang  direncanakan  pada  beton  normal.  Dari tabel  3.3  terlihat  bahwa  terjadi  kenaikan  pada  seluruh komposisi  1%  -1,5%  penambahan  ijuk.  Dan  kenaikan terbesar pada komposisi 1,5%.

## Tabel 3.4 Hasil Uji Tekan Beton Umur 28 Hari
Varia si % Berat (g) Rata- rata berat (g) C Maxl oad (KN) Fc’ Mpa Fc’ rata - rata Kenaik an  fc’ Mpa 0% 8146 8149,0 943,7 41,94 41,9 0 0,89 8152 942,0 41,87 1% 7591 7601,5 700,0 31,11 31,3 3 3,26 7612 710,0 31,56 1,5% 7571 7566,5 622,0 27,64 27,6 5,70
7562 621,0 27,60 2
Umur  beton  28  hari  adalah  kondisi  dimana  kuat  tekan beton  telah  mencapai  100%  (maksimum).  Dari  tabel 3.4  terlihat  bahwa  pada  komposisi  1%  dan  1,5%  nilai kuat  tekannya  (Fc’)  meningkat  dibandingkan  dengan umur  21  hari  tetapi  tidak  terlalu  signifikan.  Pada komposisi 1% mengalami peningkatan 3,26%
sedangkan pada komposisi 1,5% mengalami peningkatan  5,70%.  Berikut  adalah  grafik  pengaruh berat  benda  uji  di  umur  28  hari  terhadap  penambahan kadar  ijuk  dan  grafik  hasil  kuat  tekan  dibandingkan dengan umur beton dengan masing-masing komposisi:

## Gambar 3.1 Berat benda uji beton ijuk dibandingkan beton normal umur 28 hari
Gambar  3.1  menunjukkan  pengaruh  berat  benda  uji  di umur 28 hari terhadap penambahan kadar ijuk. Kondisi berat benda uji terhadap kadar ijuk adalah :
 Pada kadar 0,00% berat benda uji normal.
 Pada  kadar  1,00%  ,  berat  benda  uji  mengalami penurunan yang cukup signifikan.
 Pada  kadar  1,50%  ,  berat  benda  uji  mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Secara  keseluruhan,  penurunan  berat  dari  benda  uji disebabkan  oleh  karena  nilai  slump  yang  semakin rendah,  seiring  dengan  penambahan  kadar  ijuk  yang semakin  besar  prosentasenya.  Penurunan  nilai  slump menyebabkan  tingkat  workability  yang  semakin menurun.  Dalam  arti  akan  menyebabkan  sulitnya proses  pemadatan  pada  saat  proses  pencetakan  benda uji.
7600 7700 7800 7900 8000 8100 8200 0 1 1.5 B er a t B en d a Uji (% ) Kadar Ijuk (%) Berat Rata- Rata 28 Hari

## Gambar 3.2 Grafik Kuat Tekan vs Persentase Ijuk
Dari  pengujian  kuat  tekan  28  hari  di  gunakan  analisis dengan  regresi  polinomial  untuk  mendapatkan  kuat tekan  maksimum  dengan  komposisi  teroptimum  yaitu pada  komposisi  1%.  Data  yang  disajikan  merupakan rata-rata  kuat  tekan  28  hari  pada  masing-masing komposisi  kemudian  ditarik  garis  regresi  polinomial ini. Prosedur  dalam  pengetesan  sesuai  dengan  ASTM C39/  C39M–03.  Pertama  benda  uji  harus  sudah dikeluarkan dari kolam curing minimal 18 jam sebelum dites. Setelah benda uji kering udara, benda uji terlebih dahulu  ditimbang.  Kemudian  benda  uji  diletakkan ditengah-tengah  alat  uji  dan  ditekan  dengan  beban yang  konstan  berkisar  antara  2  sampai  4  kg/cm2 perdetik  hingga  mengalami  failure.  Berikut  ialah gambar dari tes kuat tekan:

## Hasil Kuat Tarik Lentur
Pengujian  kuat  lentur  ini  berdasarkan  SNI  4431-2011 dan  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  Third- Point  Loading,  yaitu  pengujian  beton  secara  langsung dimana  pengujian  bersifat  destruktif,  yang  berarti benda uji dilakukan pengujian  hanya 1  kali pengujian. Hal  ini  dikarenakan  benda  uji  yang  telah  dilakukan pengujian  menjadi  rusak  dan  tidak  dapat  digunakan lagi  untuk  pengujian  lainnya.  Benda  uji  yang digunakan  berupa  balok  beton  berpenampang  bujur sangkar  dengan  panjang  total  balok  empat  kali  lebar penampangnya. Waktu pengujian, kedua blok tumpuan tidak boleh bergeser, bentang antara dua blok tumpuan adalah 450 mm dengan toleransi 9 mm.
Kecepatan  beban  harus  dilakukan  kontinyu  tanpa menimbulkan efek kejut. Patahnya benda uji di daerah pusat  pada  1/3  jarak  titik  perletakan  dari  bagian  tarik beton. Pengujian ini menggunakan benda uji berbentuk balok sebanyak 4 buah dengan ukuran 15 x 15 x 60 cm yang  akan  diuji  pada  umur  28  hari,  untuk  mengujinya menggunakan  1  titik  pembebanan,  dimana  lendutan yang  dipantau  terletak  pada  2  titik,  yaitu  sepertiga bentang  dari  masing-masing  ujung  perletakan  benda ujinya.

## Gambar 3.3 Benda Uji, Perletakan dan
Pembebanan
Keterangan Gambar :
A-A  adalah sumbu memanjang
B adalah titik-titik perletakan
C
adalah titik-titik pembebanan
Gambar 3.4 Model Pengujian Balok Beton dengan Metode Third-Point Loading
Keterangan Gambar :
L  : adalah jarak (bentang) antara dua garis perletakan (cm)
b  : adalah lebar tampak lintang benda uji (cm) h  : adalah tinggi tampak lintang benda uji (cm) P  : adalah beban tertinggi yang ditunjukan oleh mesin uji (kg)
Dari  hasil  pengujian  sesuai  dengan  pola  retak  lentur diatas, besarnya kuat lentur dapat dihitung menggunakan persamaan rumus 3 :
σ=(P.L)/ 〖 b.h 〗 ^2 …………………(3)
Tabel  3.5  Hasil  Uji  Lentur  Beton  Umur  28
Hari Var iasi % Berat (g) Rata- Rata Berat (g) Ma xloa d (K N) Flexu ral Mpa Flexu ral Rata- Rata Flexura l (Kg/cm 2) 0% 32300 3215 0,0 40,0 5,33 5,36 54,38 32000 40,5 5,40 1% 31800 3179 5,0 44 5,87 6,00 62,54 31790 46 6,13
Jika  dilihat  dari  tabel  3.5  diatas,  kuat  lentur  yang dihasilkan  pada  beton  bercampur  ijuk  dengan komposisi  1%  nilainya  lebih  besar  dibandingkan dengan  beton  normal/  tidak  bercampur  ijuk  (0%).  Ini artinya  serat  ijuk  yang  tercampur  beton  dapat menambah nilai kuat lentur dari beton.
Perubahan  nilai  kuat  lentur  seharusnya  selalu meningkat  secara  logaritmik  seiring  bertambahnya umur  beton.  Akan  tetapi  terjadinya  penurunan  pada hari-hari  tertentu,  kemungkinan  dipengaruhi  kondisi beton saat proses pencampuran, pengecoran, pembebanan  (kecepatan  pembebanan  yang  berbeda) dan  kondisi  lingkungan.  Selain  itu,  nilai  kuat  lentur juga  dipengaruhi  proses  curing  yang  dilakukan. Perawatan yang kurang baik, dapat menyebabkan susut tidak  merata  (non-uniform  shrinkage)  yang  memiliki pengaruh sensitif terhadap nilai kuat lentur. Kemudian kesalahan lainnya yang mungkin terjadi saat pengecoran adalah distribusi agregat yang tidak merata untuk  setiap  benda  uji  dan  pemadatan  yang  kurang memenuhi prosedur.
Hubungan  kuat  tekan  dan  kuat  lentur  beton  menurut standar  SNI-03-2847-2002,  dapat  dirumuskan  sebagai berikut :

## √

## Tabel 3.6 Hubungan Kuat Tekan dan Kuat Lentur
Beton Kode Tegangan Lentur Penelitian (MPa σTekan Penelitia σLentur  Dari  Uji Tekan SNI (MPa) =0.7√σtekan 0% 5,36 41,90 4,53 1% 6,00 31,33 3,92
Jika  melihat  hubungan  kuat  tekan  dan  kuat  lentur diatas,  dapat  dilihat  bahwa  kenaikan  kuat  tekan  pada benda  uji  tidak  selalu  diikuti  oleh  kenaikan  kuat lenturnya. Hal tersebut dapat terlihat jelas bahwa benda uji dengan komposisi campuran ijuk 0% memiliki kuat tekan  yang  paling  besar  namun  tidak  diikuti  dengan kuat  lenturnya.  Begitu  juga  dengan  benda  uji komposisi campuran ijuk 1% memiliki kuat tekan yang paling  kecil  namun  memiliki  kuat  lentur  yang  paling besar.  Dalam  hal  ini  serat  ijuk  sangat  berpengaruh terhadap besarnya kuat lentur beton.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  dan  analisa penambahan  ijuk  terhadap  kuat  tekan  dan  kuat  lentur, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Campuran  beton  yang  di  tambahkan  ijuk membuat  workability  menjadi  lebih  sulit  dan butuh  lebih  banyak  air  untuk  mencapai  slum prencana.
2. Density  beton  yang  dihasilkan  memiliki  deviasi yang  cukup  besar  yang  dikarenakan  beton  harus berada  dalam  kondisi  kering  oven  agar  diperoleh density  sebebnarnya.  Sedangkan  penimbangan
massa  beton  pada  saat  beton  diangkat  1  hari sebelum di tes.
3. Penambahan ijuk pada campuran beton menurunkan kuat tekan beton sebesar 9,04% pada umur 28 hari dengan penambahan komposisi ijuk optimum  sebanyak  1%.  Ini  menunjukkan  bahwa penggunaan  ijuk  tidak  banyak  memberikan peningkatan  kuat  tekan  dari  beton  dan  semakin besar  penambahan  komposisi  ijuk  akan  membuat penurunan kuat tekan semakin besar dibandingkan dengan beton normal.
4. Semakin  banyak  ijuk  yang  ditambahkan  akan menimbulkan  massa  beton  semakin  kecil  atau ringan.
5. Semakin  banyak  ijuk  yang  ditambahkan  akan menimbulkan  peristiwa  balling  effect  yaitu penggumpalan serat ijuk  saat  pencampuran beton sehingga  menyebabkan  persebaran  ijuk  tidak merata.
6. Pada  umur  beton  28  hari  kuat  lentur  rata-rata 6,00  MPa  pada  komposisi  ijuk  1%,  lebih tinggi  11,94%  dari  beton  komposisi  ijuk  0% (beton normal) yaitu nilai kuat lenturnya rata- rata  5,36  MPa.lenturnya.  Begitu  juga  dengan benda  uji  komposisi  campuran  ijuk  1% memiliki  kuat  tekan  yang  paling  kecil  namun memiliki kuat lentur yang paling besar. Dalam hal ini  serat ijuk sangat berpengaruh terhadap besarnya kuat lentur beton.
7. Kuat tekan beton umur 28 hari lebih besar dari kuat  tekan  beton  umur  7  hari.  Hal  ini  sesuai dengan  prinsip  bahwa  kuat  tekan  beton  akan meningkat  selaras  dengan  peningkatan  umur beton.
8. Penambahan  serat  ijuk  dalam  beton  normal tidak  memberikan  kenaikan  kuat  beton  yang signifikan Hal ini diakibatkan karena lemahnya gaya adhesi antara serat ijuk dengan matriks beton.
9. Kuat  tekan  beton  28  hari  dengan  kadar  ijuk 1%  memiliki  nilai  yang  mendekati  dengan kuat  tekan  beton  konversi  7  hari  ke  28  hari. Hal  ini  membuktikan  keakuratan  koefisien konversi  kuat  tekan  beton  7  hari  ke  28  hari yang bernilai 0,70.

## Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka saran yang dapat diberikan adalah:
1. Material yang akan digunakan dalam pelaksanaan  pengecoran  diupayakan  dalam kondisi  s.s.d  (saturated  surface  dry),  sehingga water  content  (w/c)  dapat  terkontrol  dengan baik, supaya diperoleh kuat tekan yang sesuai.
2. Untuk  mengupayakan  kondisi  yang  seragam, sebaiknya pengecoran dilakukan secara bersamaan, atau paling tidak untuk per harinya dikerjakan pada molen / adukan yang sama.
3. Perlu  adanya  pengujian  untuk  jangka  waktu panjang  yaitu  diatas  84  hari,  hingga  kuat lentur  yang  didapat  cenderung  tetap,  seperti pada kuat lentur beton normal setelah umur 28 hari.
4. Menggunakan  high  range  water  reducer  agar mencapai  workability  yang  lebih mudah  dan target slump mampu tercapai sesuai rencana.
5. Curing  pada  benda  uji  susut  harus  dilakukan secara  intensif  selama  7  hari  awal  agar  tidak terjadi crack.
6. Agar  mendapatkan  hasil  yang  lebih  akurat perlu memperbanyak
sampel
dan memperkecil  range  komposisi  ijuk  yang  di tambahkan kedalam campuran beton. Disarankan  penambahan  ijuk  pada  kisaran
0,5-1% dari volume beton.
7. Perlu  mencari  metode  yang  tepat  untuk pencampuran  ijuk  ke  dalam  campuran  beton agar  serat  ijuk  tercampur  merata  dalam adukan beton.
8. Pada  saat  pencampuran  serat  ijuk  tidak  boleh mengaduk  campuran  beton  terlalu  lama karena  dapat  menyebabkan  terjadinya  balling effect dan serat ijuk akan mengendap di dasar campuran bila terlalu lama dilakukan
pengadukan.
9. Beton campuran ijuk ini sebaiknya digunakan untuk  ornamen  arsitektur  sederhana  yang membutuhkan  kekuatan  lentur  seperti  kanopi dengan panjang 0,5 meter.

## DAFTAR PUSTAKA
Annual Book of ASTM Standards Vol 04.02. Amerika Serikat, 2003. ASTM  Committee  C09.  ASTM  C  33-03,  Standard Specification  for  Concrete  Aggregates.  ASTM Internasional, 2003.
ACI Committee 211. ACI 211.1, Standard Practice for
Selecting  Proportions  for  Normal,  Heavy Weight and Mass Concrete. ACI, 1991.
Buku  Pedoman  Praktikum.  Pemeriksaan  Bahan  Beton dan Mutu Beton.
British  Standard,  1986,  Standard  Specification  for Concrete  Aggregates  ,  BS  6717:Part  1:1986, BSI Publications, London.
Beton  Normal.  SK.  SNI  T-15-1990-03,  Cetakan Pertama,  Bandung:  DPU-  Yayasan  LPMB, 1991. Depok : Laboratorium Struktur dan Material Departemen Teknik Sipil, 1998. Dinas  Pekerjaan  Umum.  SNI  03-2493-2002,  Metode
Pembuatan  dan  Perawatan  Benda  Uji  Beton  di Laboratorium. PU, 2002.
Dinas Pekerjaan Umum. SNI 03-6815-2002, Tata Cara Mengevaluasi Hasil Uji Kekuatan. PU, 2002. Dinas  Pekerjaan  Umum.  SNI  03-1974-1990,  Metoda Pengujian Kuat Tekan Beton. PU, 1990.
Dinas Pekerjaan Umum. SNI 03-4433-1999, Spesisifikasi Beton Siap Pakai. PU, 1999.
Departemen  Pekerjaan  Umum.  1989,  SK  SNI  M  -08- 1989-F  Metode  Pengujian  tentang  Analisis Saringan  Halus  dan  Kasar,  Yayasan  LPMB, Bandung.
Portland Cement, http://www.wikipedia-the free encyclopedia.org.
Shan  Somayaji,  Civil  engineering  Materials.  New Jersey: Prentice Hall Int., 2001.
Tjokrodimulyo,  K.  1996.  Teknologi  Beton.  Nafiri: Yogyakarta.